TCVN3939:1984

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3939:1984 về Kim loại - Phương pháp thử uốn va đập ở nhiệt độ thấp TIÊU CHU Ẩ N NHÀ NƯỚC TCVN 3939 - 84 KIM LOẠI - PHƯƠNG PHÁP THỬ UỐN VA ĐẬP Ở NHIỆT ĐỘ THẤP Metals - Method for testing the impact strength at low temperature Tiêu chu ẩ n n ày qu y định phương pháp thử uốn va đập c ủa kim loại đối với những mẫu có mặt c ắ t hình vuông, mỗi cạ nh 10 mm và chiều dài 50 mm ở nhiệt độ th ấ p đến â m 120 o C . 1. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ KÝ HIỆU 1.1. Các thuậ t ngữ, địn h nghĩa và ký hiệu dùng trong ti êu chu ẩ n này phải phù hợp với điều 1 của TCVN 312 - 84 1.2. Nhiệt độ thử t °C - nhi ệ t độ của mẫu thử tại thời đ iểm mẫu bị phá hủy. 1.3. Đ ể ký hiệu công va đập và độ dai va đập khi thử m ẫu nhiệt độ thấp, thường ghi các ch ữ số ch ỉ nhiệ t độ thử ở phía tr ước sau các thành phần chữ cái. Ví dụ: KCU -4 0 150/5/5 KCV -60 150/5/7,5 2. BẢN CHẤT CỦA PHƯƠNG PHÁP Thử phá hủy mẫu ở nhiệt độ th ấ p được thực hiện bằng nhiều l ầ n va đập của búa ki ể u con lắc trên mẫu có cắt rãnh h ì n h chữ … hay ch ữ V. Mẫu được đặt nằm về phía đối diện với c hi ều tác d ụ ng lực của búa ki ể u con lắc và cách đều hai g ố i tỳ h ai đầu của mẫu. Trong k ế t quả thử c ầ n phải xác định công toàn ph ầ n dùng tiêu hao vào việc phá hủy mẫu và xác định độ dai va đập. 3. MẪU THỬ Hì nh d ạng, kích t hư ớ c và sai lệch cho phép c ầ n phải p hù hợp yêu cầu t rong điều 3 của TCV N 312-8 4 . 4. THIẾT B Ị THỬ Máy búa đập kiểu con lắc để thử uốn va đập phải phù hợp yêu cầu trong TCVN 312-84. 5. TIẾN HÀNH THỬ 5.1 . Để làm lạnh mẫu thường dùng một số các hỗn hợp ví như: - Axit cacbonic cứng (dạng băng khô) với rượu etylic hoặc chất lỏng không độc hại, không đóng băng ở nhiệt độ đến 75 o C; - Hợp chấ t nitơ lỏng với các chất lỏng không độc hại, không đóng băng ở nhiệt độ đến âm 120 o C - N it ơ lỏng ở nhiệ t độ âm 120 o C . Cho phép làm lạnh mẫu bằng các phương pháp khác, ví dụ trong buồng lạnh của các máy làm lạnh có khí nén tuần hoàn. Quá trình làm lạnh mẫu phải được tiến hành trong điều kiện bảo đảm an toàn lao động và kỹ thuật an toàn. 5.2 . Nhiệt độ của môi trường bao quanh mẫu phải được đo bằng thi ế t bị đo nhiệt có sai số không qu á ± 0,5 o c. 5.3. Mẫu phải được đặ t vào t rong b ì nh ch ứ a các hợp ch ấ t làm lạnh có th ể t ích đủ đ ể nhanh chóng làm lạnh hoàn toàn mẫu đến nhiệ t độ c ầ n thiết. Sau khi đã làm lạnh mẫu đến nhiệt độ thử (tính đến nhiệt độ quá lạnh cần thiết) mẫu phải được giữ trong môi trường làm lạnh không ít hơn 15 phút. 5.4. Để đảm bảo nhiệt độ định trước của mẫu trong khi thử, trước khi đặt các mẫu lên máy búa cần phải làm lạnh chúng qu á nhiệt độ cần thiết. Mức độ l à m lạnh quá nhiệ t đ ộ cần t hiết ph ả i l à: 2 - 3 o C n ế u nhiệt độ thử đ ến âm 4 0 o C . 3 - 4 o C nếu nhiệt độ thử đến âm 60 o C. 4 - 6 o C n ế u nhiệt độ thử đ ến âm 120 o C. 5.5 . Thời gian k ể từ khi l ấ y mẫu ở môi trường làm lạnh ra và đặt lên máy búa cho đ ế n khi thực h iện va đ ậ p không được l â u quá 5 phút. 5.6. Các dụng cụ dùng đ ể lấy mẫu từ môi tr ư ờng làm lạnh ra c ần phải được làm lạnh cùng lúc với m ẫ u. Sau khi l ấ y mẫu từ các hợp chất làm lạnh ra c ầ n phải làm sạch mẫu trước khi đ ưa lên máy đ ể thử. 6. XỬ LÝ KẾT QUẢ Xử lý kết qu ả c ầ n phải t hực hiện t heo yêu c ầ u T CVN 312 - 84 7. BIÊN BẢN THỬ 7.1 . Biên bản ghi kết quả th ử phải t r ì nh bày t heo mẫu quy định trong T C VN 312 - 84. Trong đ ó cần phải ghi r õ nhi ệt độ thử của t ừng m ẫ u. 7 . 2 . Dạng phá hủ y của mẫu chỉ ghi vào bi ê n bản thử khi có y ê u c ầ u c ầ n t hi ế t.